FER 391 



d'autres lieux. Dans certains pays, et notamment à Napies et 

 en Virginie, on le traite comme mine de fer; celui qu'il four- 

 nit est de très- bonne qualité. 



Fer pesant. Suivant Rome de l'Isle , on adonne ce nom 

 au Schéelin ferruginé ou IVolfram. V. ScHÉELIN FERRUGINÉ. 



Fer PHLOGisTiQUÉ. V. Fer oxydulé. 



FER PHOSPHATÉ, Phosphate de fer des chimistes ; 

 Elsenblau , Haussmann. On connoît aujourd hui plusieurs 

 variétés de cette substance , dont les minéralogistes étran- 

 gers font autant de sous-espèces. 



La variété terreuse, ou friable ou pulvérulente , la pre- 

 mière connue , a été nommée ocre martiale bleue ^ ou. bleu de 

 Prusse natif el fer azuré , c'est le fer terreux blou de Brochant, 

 Blau Eisenerde Ait Werner, VErdige Eisenblau de Haussman. 



11 cristallise en prismes à huit pans , terminés par des 

 pyramides à quatre faces , d'après l'observation de M. Haiiy 

 qui nomme cette variété quadriocAonale. 



Le fer phosphaté /«/nma//-^, en boules radiées ou compo- 

 sées de lames entrelacées , translucides , d'une couleur bleue 

 sale et quelquefois verdâtre , de Sibérie , a été décrit par 

 JVl. Sage sous le nom de bleu martial fossile cristallisé et re- 

 gardé par d'autres comme un schorl bleu. 11 a été aussi con- 

 fondu avec la chaux sulfatée. Haussman le désigne par l'é- 

 pllhète de feuilleté, Blaettàrkes Eisenblau. 



Enfm , il y en a aussi de fibreux , et de compacte , à cassure 

 terne. 



Toutes ces variétés ont pour caractère commun d'être so- 

 lubles sans effervescence dans l'acide nitrique, et de se fon- 

 dre au chalumeau en un globule brillant , qui brunit par un 

 feu prolongé , et finit par donner sur le charbon une scorie 

 attirable à l'aimant. 



Leur poussière est bleue et noircit dans l'huile. 



Le fer phosphaté laminaire raye la chaux sulfatée ; sa pe- 

 santeur spécifique est de 2,6. Sa division mécanique n'a of- 

 fert jusqu'ici qu'un seul joint très-net, facile à saisir et qui 

 est très-éclatant. 



Celui de l'île de France contient , d'après l'analyse de 

 MM.Fourcroy et Laugier : oxyde de fer, 4i?25 ; acide phos- 

 phorique, 19,25-, eau, 3i,25; avec 5 d'alumine ; i,25 de 

 silice : la perte a été de 2 pour 100. 



Klaproth a trouvé dans celui d'Eckarlsberg : oxyd^ de fer , 

 4.7,50; acide pbosphorique , 82; eau, 20; résultat conforme 

 au précédent dans lequel il faut faire abstraction de l'alu- 

 mine qui provient de la gangue argileuse. 



Le fer phosphaté appartient à des époques de formation 

 très -différentes ; ainsi, par exemple, il est en aiguilles sur la 



